﻿90 ^- Ganl), Die jurassischen Oolithe der Schwäbischen Alb. 



oolithbildimg ein sekundärer ist, daß die Eisenoolithe aus 

 Calcitoolithen hervorgegangen sind. Auch die Annahme einer 

 Entstehung des Brauneisens aus Eisensilikaten ist trotz des 

 Vorhandenseins chamositartiger Oolithe im Liegenden der 

 Brauneisenoolithe unhaltbar. 



Die Herkunft der die Brauneis enoolithbildung verur- 

 sachenden Eisenlösungen ist nahezu^ ausschließlich auf den 

 Pyrit der Oolithlager selbst zurückzuführen, der sehr häufig 

 in beträchtlicher Menge die Calcit- und Brauneisen-Calcit- 

 Oolithe, ja sogar nicht allzu selten reine Brauneisenoolithe 

 umsäumt und besonders in den organischen Kernen der 

 Fossiloolithe angereichert ist. 



Die durch die Oxydation des Pyrits entstandenen Eisen- 

 sulfatlösungen wurden von den Kalkoolithen (und von manchen 

 organischen Resten) aufgesaugt, wobei die radialen Sprünge 

 und die feinsten Klüfte von gTößter Wichtigkeit waren 

 (gleichsam als Kapillarröhren wirkten). Die Fällung des 

 Eisens als Brauneisen erfolgte in erster Linie wohl durch 

 die Wirkung des Calcits, zweifellos z. T. aber auch direkt. 



Der beträchtliche Gehalt der Oolithe an AlgOg erklärt 

 sich einfach: Durch die bei der Oxydation des Pyrits ent- 

 standene HgSO^ wurden die tonigen Verwitterungsprodukte 

 der Gesteinsgrundmasse vollends zersetzt ; das hierbei ge- 

 bildete Aluminiumsulfat wurde wie das Eisensulfat durch den 

 Calcit der Oolithe gefällt. Die zugleich frei gewordene 

 Kieselsäure wurde von dem sich bildenden Brauneisen, 

 wenigstens z. T., festgehalten^. 



Wenn so die Brauneisenoolithe durch metathetische ^ 

 Vorgänge aus pyritreichen Kalkoolithen hervorgegangen sind 



^ Es soll jedoch zugegeben werden, daß bei dem häufigen Vorhanden- 

 sein pyritreicher Tone im Hangenden der oolithischen Schichten auch meta- 

 somatische Prozesse eine allerdings ganz untergeordnete Rolle bei der 

 Limonitisierung der Calcitoolithe spielen. 



^ Auch das durch Zersetzung von Markasit und eisenhaltiger Zink- 

 blende entstandene Brauneisen der Zinkerzlagerstätten von Wiesloch enthält 

 nach A. Schmidt (Die Zinkerzlagerstätten von Wiesloch. 1881) allgemein 

 chemisch gebundene Kieselsäure. 



^ Bei diesen Vorgängen tritt infolge von Wegführung großer Mengen 

 CaO in Form von CaSO^ und Ca Hg (C 03)2 eine beträchtliche Konzentration 

 (etwa eine Verdoppelung) des Eisengehaita der Lager ein. . 



